73 0- Mügge, Zwillingsbildung des Kryolith. 



Die geringe Homogenität äuTjert sich hier makroskopisch durch 

 die Unvollkommenlieit der BUitterbrüche. Unter dem Mikroskop aber 

 erscheinen die Zwillingslamellen vielfach gebogen, von anderen unter 

 spitzem Winkel getroffen und mit wenig scharfen Grenzen. Neben 

 etwas gröüeren, ziemlich homogenen Teilen linden sich auch wahre 

 Bruchzonen, in welchen ein früher etwa vorhandener Spalt durch zahl- 

 reiche, kleine, unregelmäßig zu einander gelagerte Trümmer ausgefüllt 

 erscheint. Wenn diese sich also derben, sehr grobkörnigen Kalken in 

 der Struktur nähern, so ist das Vorkommen größerer Abweichungen 

 von der parallelen Verwachsung bei den späthigen Massen der ersten 

 Varietät nicht zu verwundern. 



Das Vorhandensein von nach +"2? (H^, 112) verlaufenden 

 Zwillingslamellen wird auch bestätigt durch Schliffe nach einer Fläche, 

 welche eine der Kanten der Grundform P, M, T unter 45" gerade 

 abstumpft. Es treten hier Lamellen auf, deren Begrenzungslinien 

 ca. 36^ gegen die Spaltrisse von 00 P (HO) und OP (001) geneigt sind. 

 Wäre ß = 00", co P (110) rechtwinkelig und + 'A' P genau 45° gegen 

 OP (001) und coP (110) geneigt, so müßte jener Winkel dem halben 

 spitzen Winkel einer Rhombendodekaedertläche eines regulären Kristalls 

 gleich sein, welcher o5" 10' beträgt. In diesem Falle wären nämlich 

 OP (001) und coP (HO) geometrisch gleich 00 co (100), coP(i (010) 

 coP35 (100) und + '/2 P (112, 112) gleich co (110). Als Zwillings- 

 flächen fungiron demnach auch hier wie bei Ilarmotom, Phillipsit u. a. 

 reguläre Pseudosymmetrieflächen. Wie nahe in der Tliat der Kryolith 

 den Verhältnissen eines regulären K("ir})ers in geometrischer Hinsicht 

 kommt, ein Umstand, der schon ]Vd)4iij [1. c. pag. 820] auffiel, geht 

 am besten hervor aus der Zusammenstellung der folgenden Winkel 

 (wobei für den Kryolith das von (Jroth (1. c. pag. 388) angenommene 

 Axenverhältnis zu Grunde gelegt wurde): 



OP: 00 P55 (001 : 100) = 90" 11' 1 co co : co « 



-^ 90" 

 OP: CO P (001 : 110) = 90" s' ) (001 : 100) 



OP: P^ (001 : 011) = 125" 40' ] 



f CO ( ) CO : ( ) 

 OP: P^ (001 : 101) = 124" 43' L /,),)| . m^ = 125 " 13' 



0P:_Pc5 (001 : 101) = 124" 58' V ' 



OP: V-j P (001 : 1 12) = 134" 57 'A' 1 co 00 : 00 _ ^^. ^ 



OP: -Vi P (001 : 112) = 135" 5%' 1 (001 : 101) ~ '^'^ ' 



Seinem pseudosymmetrischen Bau entsprechend zeigt der 

 Kryolith auch ein Verhalten beim Erwärmen, wie es in letzer Zeit an 

 einer größeren Anzahl pseudosynimetrischer Kcirper beobachtet wurde, 

 es finden nämlich beim Erwärmen neue Zwilliugsbildungen und Ver- 

 schiebungen der Zwillingsgrenzen statt. Die eintretenden Veränderungen 



